150 E. Cohen. 



XVII XVII ^ XVII i> 



Angew. Subst. . 07471 2-4279 3-1596 



Fe 93-80 



Ni 5-50 



Co 0-75 



Cu 0-017 . . . 



Cr Spur , . . 



C 0'02I 



P 0-34 



S o-o33 



100-46 100-04 100-00 



Als mineralogische Zusammensetzung des untersuchten Stückes ergibt sich 



demnach: 



Nickeleisen 9772 



Phosphornickeleisen . . 2-20 



Schwefeleisen .... 0-08 



loo-oo 



Das specifische Gewicht bestimmte Herr Dr. W. Leick zu 7-8209 bei 23-8° C. 

 (Gewicht des Stückes 20-606 Gr.); daraus berechnet sich für das Nickeleisen unter Be- 

 rücksichtigung der accessorischen Gemengtheile 7-8427. Die frühere Bestimmung hatte 

 entsprechend 7-8738 und 7-8972 bei 18° C. ergeben (Gewicht des Stückes 4*2509 Gr.") 

 unter Annahme eines gleichen Schwefelgehaltes für beide Platten. 



Nach Structur und chemischer Zusammensetzung erscheint es mir am ange- 

 messensten, Chesterville der Abtheilung der nickelarmen, körnigen bis dichten Ataxite 

 einzureihen und zwar speciell der Nedagolla-Gruppe. Durch die wulstig-höckerige 

 Aetzfläche vermittelt es den Uebergang zur Siratik-Gruppe, unterscheidet sich aber 

 durch das Fehlen der für letztere so charakteristischen einschnittartigen Vertiefungen. 

 Die Gründe, welche mich veranlassen, Chesterville nicht, wie es Brezina vorgeschlagen 

 hat, mit den hexaedrischen Eisen zu vereinigen, wurden von mir schon in meiner 

 früheren Beschreibung hervorgehoben. 



6. Kokomo, Howard Co., Indiana. 



Nach Cox wurde das Eisen 1870 von Dr. Saville beim Brunnengraben auf der 

 Farm von Freeman, 1 1^/^ Km. SO. Kokomo, Howard Co., Indiana, in einem von Torf 

 bedeckten Thonlager gefunden. Das 1857 Gr. schwere, unregelmässig gestaltete und 

 mit seichten Eindrücken bedeckte Stück war von flacher Gestalt, auf der einen Seite 

 gerundet, auf der anderen concav. Der Bruch wird mit demjenigen von feinkörnigem 

 Stahl verglichen. Die natürliche Oberfläche war dunkel, die Schnittfläche von silber- 

 artigem Aussehen. Das Eisen erwies sich schmiedbar und etwas härter als gewöhnliches 

 Stabeisen. Die qualitative Analyse ergab Fe, Ni, kleine Mengen Co, Sn, C, P und Spur 

 S (?). Beim Aetzen sollen Widmanstätten'sche Figuren von grosser Vollkommen- 

 heit entstanden sein. ^) 



Die Angaben von Smith weichen nach mehrfacher Richtung von den vorstehen- 

 den ab. Nach ihm wog das Eisen 4 K. , lieferte nicht die geringsten Spuren von 



') On a new metuoritc lound in Imliana. Anier. Journ. ol' Science 18/3 (3), V. 155—156. 



